常用材料的弹性模量及泊松比数据表(S) 序号	材料名称	弹性模量\E\Gpa	切变模量\G\Gpa	泊松比\μ	1	镍铬钢、合金钢	206	79.38	0.25~0.3	2	碳钢	196~206	79	0.24~0.28	3	铸钢	172~202	-	0.3	4	球墨铸铁	140~154	73~76	-	5	灰铸铁、白口铸铁	113~157	44	0.23~0.27	6	冷拔纯铜	127	48	-	7	轧制磷青铜	113	41	0.32~0.35	8	轧制纯铜	108	39	0.31~0.34	9	轧制锰青铜	108	39	0.35	10	铸铝青铜	103	41	-	11	冷拔黄铜	89~97	34~36	0.32~0.42	12	轧制锌	82	31	0.27	13	硬铝合金	70	26	-	14	轧制铝	68	25~26	0.32~0.36	15	铅	17	7	0.42	16	玻璃	55	22	0.25	17	混凝土	14~23	4.9~15.7	0.1~0.18	18	纵纹木材	9.8~12	0.5	-	19	横纹木材	0.5~0.98	0.44~0.64	-	20	橡胶	0.00784	-	0.47	21	电木	1.96~2.94	0.69~2.06	0.35~0.38	22	尼龙	28.3	10.1	0.4	23	可锻铸铁	152	-	-	24	拔制铝线	69	-	-	25	大理石	55	-	-	26	花岗石	48	-	-	27	石灰石	41	-	-	28	尼龙1010	1.07	-	-	29	夹布酚醛塑料	4~8.8	-	-	30	石棉酚醛塑料	1.3	-	-	31	高压聚乙烯	0.15~0.25	-	-	32	低压聚乙烯	0.49~0.78	-	-	33	聚丙烯	1.32~1.42	-	-	Q235钢筋	210	35	HRB335级HRB400级RRB400级	36	钢绞线	195	常用金属材料的密度表 材料名称	密度,克/ 立方厘米	材料名称	密度,克/ 立方厘米	灰口铸铁	6.6~7.4	不锈钢	1Crl8NillNb、Cr23Ni18	7.9	白口铸铁	7.4~7.7	2Cr13Ni4Mn9	8.5	可锻铸铁	7.2~7.4	3Cr13Ni7Si2	8.0	铸钢	7.8	纯铜材	8.9	工业纯铁	7.87	59、62、65、68黄铜	8.5	普通碳素钢	7.85	80、85、90黄铜	8.7	优质碳素钢	7.85	96黄铜	8.8	碳素工具钢	7.85	59-1、63-3铅黄铜	8.5	易切钢	7.85	74-3铅黄铜	8.7	锰钢	7.81	90-1锡黄铜	8.8	15CrA铬钢	7.74	70-1锡黄铜	8.54	20Cr、30Cr、40Cr铬钢	7.82	60-1和62-1锡黄铜	8.5	38CrA铬钢	7.80	77-2铝黄铜	8.6	铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、 硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢	7.85	67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜	8.5	镍黄铜	8.5	铬镍钨钢	7.80	锰黄铜	8.5	铬钼铝钢	7.65	硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜	8.5	含钨9高速工具钢	8.3	5-5-5铸锡青铜	8.8	含钨18高速工具钢	8.7	3-12-5铸锡青铜	8.69	高强度合金钢`	7.82	6-6-3铸锡青铜	8.82	轴承钢	7.81	7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜	8.8	不?锈?钢	0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28	7.75	4-0.3、4-4-4锡青铜	8.9	Cr14、Cr17	7.7	4-4-2.5锡青铜	8.75	0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、 2Cr18Ni9	7.85	5铝青铜	8.2	1Cr18Ni11Si4A1Ti	7.52	锻铝	LD8	2.77	7铝青铜	7.8	LD7、LD9、LD10	2.8	19-2铝青铜	7.6	超硬铝	2.85	9-4、10-3-1.5铝青铜	7.5	LT1特殊铝	2.75	10-4-4铝青铜	7.46	工业纯镁	1.74	铍青铜	8.3	变形镁	MB1	1.76	3-1硅青铜	8.47	MB2、MB8	1.78	1-3硅青铜	8.6	MB3	1.79	1铍青铜	8.8	MB5、MB6、MB7、MB15	1.8	0.5镉青铜	8.9	铸镁	1.8	0.5铬青铜	8.9	工业纯钛(TA1、 TA2、 TA3)	4.5	1.5锰青铜	8.8	钛??合??金	TA4、TA5、TC6	4.45	5锰青铜	8.6	TA6	4.4	白铜	B5、B19、B30、BMn40-1.5	8.9	TA7、TC5	4.46	BMn3-12	8.4	TA8	4.56	BZN15-20	8.6	TB1、TB2	4.89	BA16-1.5	8.7	TC1、TC2	4.55	BA113-3	8.5	TC3、TC4	4.43	纯铝	2.7	TC7	4.4	防锈铝	LF2、LF43	2.68	TC8	4.48	LF3	2.67	TC9	4.52	LF5、LF10、LF11	2.65	TC10	4.53	LF6	2.64	纯镍、阳极镍、电真空镍	8.85	LF21	2.73	镍铜、镍镁、镍硅合金	8.85	硬铝	LY1、LY2、LY4、LY6	2.76	镍铬合金	8.72	LY3	2.73	锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3)	7.15	LY7、LY8、LY10、LY11、LY14	2.8	铸锌	6.86	LY9、LY12	2.78	4-1铸造锌铝合金	6.9	LY16、LY17	2.84	4-0.5铸造锌铝合金	6.75	锻铝	LD2、LD30	2.7	铅和铅锑合金	11.37	LD4	2.65	铅阳极板	11.33	LD5	2.75	?	材料受挤压或拉伸时的膨胀率或收缩率: h' T8 H??A5 t. |8 h. J石材幕墙材料的泊松比可按表5.2.6采用。: w# Z0 v3 d* s# |* `表5.2.6??材料的泊松比; W: Z9 J( b" I$ z, h9 C, }材? ? 料? ? ? ?????O. j: C' u: S' Q花岗石板? ? ? ? 0.125! R5 G8 u; ~* f9 H& N- |! |3 ~3 \- o铝合金型材? ? ? ? 0.332 b+ A??c# D??X! b钢、不锈钢? ? ? ? 0.301 E* }: N1 F$ }6 }' X4 `泊松比越高其受挤压后的膨胀越显著$ q- s! o$ F' |/ n也就是形变量较大。由上面可以看出花岗石板的韧性要小于铝合金型材。其受压后的变形量也相对较小。 法国数学家 Simeom Denis Poisson 为名。 横向应变与纵向应变之比值称为泊松比µ,也叫横向变性系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。 在材料的比例极限内,由均匀分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的绝对值。比如,一杆受拉伸时,其轴向伸长伴随着横向收缩(反之亦然),而横向应变 e' 与轴向应变 e 之比称为泊松比 V。材料的泊松比一般通过试验方法测定。 可以这样记忆:空气的泊松比为0,水的泊松比为0.5,中间的可以推出。 主次泊松比的区别Major and Minor Poisson's ratio 主泊松比PRXY,指的是在单轴作用下,X方向的单位拉(或压)应变所引起的Y方向的压(或拉)应变 次泊松比NUXY,它代表了与PRXY成正交方向的泊松比,指的是在单轴作用下,Y方向的单位拉(或压)应变所引起的X方向的压(或拉)应变。 PRXY与NUXY是有一定关系的: PRXY/NUXY=EX/EY 对于正交各向异性材料,需要根据材料数据分别输入主次泊松比, 但是对于各向同性材料来说,选择PRXY或NUXY来输入泊松比是没有任何区别的,只要输入其中一个即可 简单推到如下: 假如在单轴作用下: (1)X方向的单位拉(或压)应变所引起的Y方向的压(或拉)应变为b; (2)Y方向的单位拉(或压)应变所引起的X方向的压(或拉)应变为a; 则根据 胡克定律 得σ=EX×a=EY ×b → EX/EY =b/a 又PRXY/NUXY=b/a PRXY/NUXY=EX/EY